अल्युमीनियम कांस्य

एल्युमीनियम कांस्य एक प्रकार का कांस्य है जिसमें कांस्य (तांबा और विश्वास ) या पीतल (तांबा और जस्ता) के विपरीत,  अल्युमीनियम  तांबे में जोड़ा जाने वाली मुख्य मिश्रधातु है। अलग-अलग संरचना वाले विभिन्न एल्यूमीनियम कांस्यों का औद्योगिक उपयोग पाया गया है, जिनमें से अधिकांश में वजन के अनुसार 5% से 11% एल्यूमीनियम है, शेष द्रव्यमान तांबा है; अन्य मिश्र धातु एजेंट जैसे लोहा, निकल, मैंगनीज और सिलिकॉन को भी कभी-कभी एल्यूमीनियम कांस्य में जोड़ा जाता है।

संयोजन
निम्न तालिका आईएसओ 428 पदनामों के अनुसार सबसे आम मानक एल्यूमीनियम कांस्य गढ़ा मिश्र धातु रचनाओं को सूचीबद्ध करती है। प्रतिशत वजन के आधार पर मिश्र धातु की आनुपातिक संरचना को दर्शाता है। तांबा वजन के हिसाब से शेष है और सूचीबद्ध नहीं है:

भौतिक गुण
अन्य कांस्य मिश्र धातुओं की तुलना में एल्यूमीनियम कांस्य को उनकी उच्च शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध के लिए सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये मिश्रधातु धूमिल-प्रतिरोधी हैं और पृथ्वी के वायुमंडल की स्थितियों में संक्षारण की कम दर, उच्च तापमान पर कम ऑक्सीकरण दर और गंधक  यौगिकों और दहन के अन्य निकास गैस उत्पादों के साथ कम प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वे समुद्री जल में संक्षारण के प्रति भी प्रतिरोधी हैं। एल्यूमीनियम कांस्य के संक्षारण प्रतिरोध का परिणाम मिश्र धातु में एल्यूमीनियम है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके  अल्युमिना  (एल्यूमीनियम ऑक्साइड) की एक पतली, कठोर सतह परत बनाता है जो तांबे से समृद्ध मिश्र धातु के संक्षारण में बाधा के रूप में कार्य करता है। टिन मिलाने से संक्षारण प्रतिरोध में सुधार हो सकता है।

एल्यूमीनियम कांस्य की एक और उल्लेखनीय गुण उनके बायोस्टैटिक प्रभाव हैं। मिश्र धातु का तांबा घटक शैवाल, लाइकेन, बार्नाकल और मसल्स सहित समुद्री जीवों द्वारा उपनिवेशण को रोकता है, और इसलिए उन अनुप्रयोगों में स्टेनलेस स्टील या अन्य गैर-कप्रिक मिश्र धातुओं के लिए बेहतर हो सकता है जहां ऐसा उपनिवेशण अवांछित होता है।

एल्युमीनियम कांस्य का रंग सुनहरा होता है।

अनुप्रयोग
एल्यूमीनियम कांस्य का उपयोग सामान्यत: उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां उनका संक्षारण प्रतिरोध उन्हें अन्य अभियांत्रिकी सामग्रियों के लिए बेहतर बनाता है। इन अनुप्रयोगों में विमान पर सादे बीयरिंग और अवतरण यंत्रावली (गियर) घटक, गिटार स्ट्रिंग, वाल्व घटक, इंजन घटक (विशेष रूप से समुद्री जहाजों के लिए), नौ स्थापत्य में पानी के नीचे बंधक और जहाज नोदित्र(प्रोपेलर) सम्मलित हैं। जोन 1, 2, 21 और 22 के लिए एटीईएक्स निर्देश को पूरा करने के लिए एल्यूमीनियम कांस्य का भी उपयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम कांस्य के आकर्षक सुनहरे रंग के कारण आभूषणों में भी उनका उपयोग प्रारंभ हो गया है।

निम्नलिखित उद्योगों और क्षेत्रों में एल्युमीनियम कांस्य की सबसे अधिक मांग है:


 * सामान्य समुद्री जल संबंधी सेवा में
 * जलापूर्ति में
 * तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग में(अर्थात गैर-स्पार्किंग वातावरण में उपयोग के लिए उपकरण)
 * विशेषीकृत संक्षारणरोधी अनुप्रयोग में
 * कुछ संरचनात्मक रेट्रोफ़िट भवन अनुप्रयोग में

एल्यूमीनियम कांस्य कोर और शुद्ध आर्गन गैस के साथ एमआईजी वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके एल्यूमीनियम कांस्य को वेल्ड किया जा सकता है।

क्राउन (दंत मुकुट) की ढलाई के लिए सोने के स्थान पर एल्यूमीनियम कांस्य का उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त मिश्र धातुएँ रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं और सोने की तरह दिखती हैं।

इटली ने 1939 से अपने 5- और 10-सेंटीसिमी में ब्रोंज़िटल (शाब्दिक रूप से इतालवी कांस्य) नामक एल्यूमीनियम-कांस्य मिश्र धातु के सिक्के के उपयोग का आरंभ किया गया, इसकी मिश्रधातु को 1967 में 92% तांबा, 6% एल्यूमीनियम और 2% निकल में अंतिम रूप दिया गया था, और तब से 2001 तक 20, 200 और 500 इतालवी लीरा सिक्कों में इसका उपयोग किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के 1- और 2-डॉलर के सिक्कों में, 2009 से पहले के मैक्सिकन 20- और 50-सेंटावो सिक्कों में, द्वि-धातु मैक्सिकन 1-, 2- और 5-पेसो के आंतरिक कोर के लिए, 2017 से पहले का फिलीपीन 10-पेसो सिक्का, कनाडाई 2 डॉलर का सिक्का (उर्फ 'टूनी'), और मैक्सिकन 10-, 20-, 50- और 100-पेसो सिक्कों के बाहरी छल्ले के लिए ब्रोंज़िटल का उपयोग किया गया है।

नॉर्डिक सोना, जो 89% तांबा, 5% एल्यूमीनियम, 5% जस्ता और 1% टिन से बना है, सिक्कों के लिए हाल ही में विकसित एल्यूमीनियम-कांस्य मिश्र धातु है। इसका उपयोग पहली बार 1991 में स्वीडिश 10-क्रोनर सिक्के के लिए किया गया था, और 2002 में नॉर्डिक सोने के 10, 20 और 50-सेंट यूरो सिक्कों के आरंभ के बाद यह व्यापक हो गया है।

बाहरी संबंध

 * Copper Development Association. "Publication Number 80: अल्युमीनियम Bronze मिश्रधातुs Corrosion Resistance Guide", PDF . Retrieved April 9, 2014.
 * Copper Development Association. "Publication Number 82: अल्युमीनियम Bronze मिश्रधातुs Technical Data". Retrieved April 9, 2014
 * Copper Development Association. "Publication Number 82: अल्युमीनियम Bronze मिश्रधातुs Technical Data". Retrieved April 9, 2014